über das Roheisen. 6 



Die Temperatiu-imterschiecle sind es also, welche den Zustand be- 

 stimmen, in welchem das Eisen ausgebi-acht wird, sei es als ein kohlei-eicher 

 Stahl (Stückeisen), oder als ein kohlearmes weifses Roheisen (Weichflofs, 

 luckiges Flofs, blumiges Flofs). Aber in beiden Fällen fond die Reduction 

 des Oxyds gleich vollkommen statt; wenigstens wird der Erfolg des Schmelz- 

 prozesses — in so fern derselbe nicht mit ganz reinen Eisenoxyden im Koh- 

 lentiegel, sondern mit den i-einsten Eisenerzen in Luppenheerden oder in 

 Ofen vorgenommen wird — nicht durch die mehr oder weniger vollkom- 

 mene Reduction, sondern ganz allein durch den Grad der chemischen Ein- 

 wirkimg des wirklich schon reducirten und durch die Gebläseluft wieder 

 oxydirten Eisens, auf das in der Schmelzung begriffene mehr oder weniger 

 kohlehaltige Eisen herbeigeführt. Wüi-de die Temperatur bis zu dem Grade 

 vermindert, dafs selbst die Reduction des Oxyds nicht vollständig erfolgen 

 könnte, so mufs das Ausbringen aus leicht begreiflichen Gründen noch ge- 

 ringer ausfallen, und bei einer sehr niedrigen Temperatur wii-d gar keine 

 Reduction mehr erfolgen, sondern die ganze Schmelzmasse verschlackt wer- 

 den müssen, wie dies wirklich dann geschieht, wenn das Verhälinifs des Erzes 

 zu den Kohlen aus Unvorsichtigkeit zu sehr erhöhet worden ist. 



Je mehr die Temperatur im Schachte des Ofens zunimmt, desto früher 

 erfolgt die Reduction des Oxvdes und desto mehr Kohle vävA mit dem redu- 

 cirten Eisen in Verbindung treten, ehe die Erzsätze den eigentlichen Sclimelz- 

 punkt vor der Form ei-reicht haben. Der gröfsere Kohlegehalt bewrkt aber 

 zugleich eine gröfsere Schmelzarbeit des Eisens und das kohlehaltigere Elisen 

 wird daher auch der Einwirkung des Windstroms schneller als das Eisen mit 

 geringerem Kohlegehalt entzogen, d.h. es wird in gerhigerer iNIenge oxydirt 

 werden xmd die Einwirkimg des sich bildenden Oxyds auf das Kohleeisen 

 wird in demselben Verhältnifs abnehmen. Den ganzen Kohlegehalt wird das 

 reducirte Eisen aber nur dann behalten können, wenn es schon über der 

 Form im tropfbar flüssigen Zustande vorhanden ist und sich in diesem Zu- 

 stande, beim Niedertropfen vor der Form, der Wirkung des Luftstroms 

 schnell entzieht. Wie schnell aber auch dies Niedertropfen erfolgen mag, 

 so vv-ird die Oxydation doch niemals vollkommen verhindert werden können 

 imd daher dürfte man schwerlich dahin gelangen, das neutrale Roheisen, 

 nämlich das Roheisen mit den Spiegelllächcn, welches das Maximum von 

 Kohle aufgenommen hat, durch die Reduction von ganz reinen Eiseuoxyden 



